402 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



Früchte vorgenommen. Vor und nach diesem Zeitpmikt erhält man 

 minderwerthige Producte. Die Blätter werden unter möglichster Schonung 

 der »Wurzeln« abgepflückt. Die abgepflückten Blätter werden gebündelt 

 und in Haufen zusammengeworfen, zwei Tage sich selbst überlassen, 

 hierauf öffnet man die Bündel und breitet die Blätter aus, um sie an 

 der Sonne zu trocknen, worauf sie neuerdings gebündelt werden. Nun- 

 mehr kommen sie in den Handel. An den Küsten nimmt man auch 

 eine schwache Röstung vor und klopft die Blätter, um die Faser ge- 

 schmeidiger zu machen. 



In diesem Abschnitte. handelt es sich vor Allem um die aus den Blät- 

 tern von Stipa tenacissima dargestellten Fasern, und es sei nur zum 

 Verständniss der die Faser selbst betreffenden Auseinandersetzungen hier 

 kurz erwähnt, dass die sogenannten Espartohalme (Blätter) eine grünliche, 

 nach längerem Liegen gelbliche Farbe zeigen, eine Länge von etwa 0,3 — 

 0,5 m und eine mittlere Dicke von etwa 1,5 mm haben. Obgleich diese 

 sog. Halme Blätter sind, sind sie doch nicht flächenförmig, vielmehr 

 cylindrisch gestaltet, welche merkwürdige Form dadurch zu Stande 

 kommt, dass sich die im Querschnitte etwa halbkreisförmigen Blatthälften 

 dicht aneinander legen. Nur an der Basis jedes »Espartohalmes« kann 

 man schon durch die Form nachweisen, dass er ein Blatt ist. 



Die grobe, zu Seilerwaaren dienliche Espartofaser wird einfach durch 

 Zerreissen der Blätter auf dem Wolf ohne jede Vorbehandlung erhalten. 

 Früher scheint man sie in Spanien durch Bearbeitung auf den Hanfbrechen 

 und Hanfhecheln ähnlichen Vorrichtungen dargestellt zu habend), und 

 vielleicht steht auch jetzt noch diese Bereitungsweise hier und dort in 

 Anwendung. 



Die Faser hat eine Länge von \ — 40 cm und eine Dicke von 90 — 

 500 (.1. Die feinen Fasern sind kurz, die groben lang. Von den einzelnen 

 Fasern gehen noch überaus zarte Fäserchen, welche etwa eine Dicke 

 von 30 f^L haben, aus, die sich jedoch nur in einer Länge von \ — 2 cm 

 abziehen lassen. Die Faser ist grüngelblich gefärbt, glanzlos, rauh im 

 Anfühlen, und im Vergleiche mit den gewöhnlichen Spinnfasern steif. 



Lufttrocken führt die Espartofaser 6,95, mit Wasserdampf völlig 

 gesättigt 13,32 Proc. Wasser. Völlig getrocknet liefert sie 2,20 Proc. 

 Asche. Diese Asche ist wohl völlig krystallfrei, hat aber doch ein sehr 

 charakteristisches Gepräge, indem sie der Hauptmasse nach aus gestaltlich 

 vollkommen wohlerhaltenen Oberhautstücken des Espartohalmes bestebt, 

 an denen man die durchwegs stark verkieselten Oberhautzellen und Spalt- 



In diesen Oberhaut- 



-1) Böhmer, 1. c, I, p. 5S0. 



